— Gi — 



Die Härte der Krystalle zu bestimmen ist immer sehr misslich; die Methode des 

 Ritzens ist eine durchaus ungenügende , ebenso das Vergleichen. Wo die Spaltbarkeit eine 

 Verschiedene ist in dieser oder in einer andern Richtung, da sind wol auch die Resultate 

 verschieden welche in Beziehung auf die Härte gewonnen werden. Das sind bekannte Dinge. 

 Schon die Zusammenstellung von Gyps mit dem würflichen Steinsalz kann nicht eine genaue 

 sein, ganz unmöglich aber ist es im Allgemeinen die Härte für den Gyps zu bestimmen; es 

 sind ebensowohl die verschiedenen Vorkommen und Fundstätten wie die Säulen- und Linsen- 

 bildung, endlich auch die verschiedenen Flächen und auf diesen wieder die Richtung des Angriffs 

 anzugeben. Ueberall wird das angreifende, ritzende Instrument leichter die Beschädigung her- 

 stellen quer gegen die fasrige oder Furchenbildung geführt, als in gleicher Richtung mit der- 

 selben. Es wird desshalb die am leichtesten zu ritzende Fläche P wiederum leichter nach 

 der Hauptaxe oder quer gegen die fasrige Spaltbarkeit angegriffen werden können, die Flächen 

 l und n sind schwieriger zu ritzen , im Ganzen aber doch leichter quer auf die Faser- 

 bildung. Ebenso leisten die Flächen /, h, h weniger Widerstand quer gegen die Furchung 

 geritzt. Ueberall aber scheint der Gypsspath auf dem muschhgen Bruch der Spaltfläche M am 

 schwersten verletzbar zu sein, leichter auf denjenigen Stellen von M wo die Furchung nach der 

 Hauptaxe sich zeigt. 



Die allergrösste Bedeutung auch für den Gypsspath hat die Zwillingsverwachsung. 

 Bei diesem Mineral kann kein Zweifel sein ') dass überall zwei verschiedene Individuen derselben 

 zu Grunde liegen. Ein aufmerksamer Beobachter des Gypsspaths hat einmal im Zwiegespräch 

 geäussert, es scheine fast als ob die kleinen Krystalle alle einfach wären, erst bei grösseren 

 Individuen zeige sich die Zwillingsfügung. Es mag diese Thatsache vielleicht daraus zu er- 

 klären sein dass die ZwilUnge rascher wachsen, als die einfachen Krystalle. Bei dem Vorkommen 

 von Hall bedecken einfache Krystalle drusenförmig das Gestein, überkleiden alle Wände der 

 Hohlräume. Daraus ragen die langsäuligen Zwillinge vor, sie lagern sich über die einfachen 

 Krystalle hin. Beim Albit ist umgekehrt bemerkt worden dass die einfachen Krystalle zwar 

 äusserst selten, aber stets überragend au Grösse vor den Zwillingsbauten seien, (üeber die 



') Wenn man die Fig. 42 b in ihrem untern Zwillingstheil und Fig. 51 aufmerksam betrachtet so wird 

 man allerdings bei solchen Krystallen ein Gegeneinanderstehen , ein In- und Durcheinanderstreben von 

 anscheinend rechten und linken Krystall-Theilen zu bemerken glauben; an den Stellen wo dies vor sich geht 

 scheint selbst ein kegelförmiges Anschwellen des Krystalls, wie bei Störungen des Krystallbau's, aufzutreten. So 

 räthselhaft uns solche Erscheinungen noch sind, so dürfen sie doch wol nicht mit der Zwillingsverwachsung 

 zusammen gestellt werden. 



